( 345 ) 



Acier. Brniiïe. 



I. 2. Trempe. Recuit. 



Densité initiale 7,8.45 7,847 8,527 8,660 



» après l'action du feu 7,849 7,849 8,543 8,653 



u après la première frappe 7,839 7,843 8,771 8,788 



)> après la deuxième action (lu feu . 7,844 7,843 8,777 ^'79° 



» après la deuxième frappe....... 7,838 7,839 8,871 8,833 



» après la troisième action du feu. 7,844 7,845 8,877 



Il après la troisième frappe 7)837 7,84i 8,918 



), après la quatrième action du feu. 7,849 7,854 8,927 



Il après la quatrième frap|)e 7,849 7i849 8,937 



» après la cinquième action du feu. 7,844 7,845 8,945 



» Par cotiséquent, le choc agit d'une façon ti-ès-différente sur le bronze 

 et sur l'acier. Il accroît considérablement la densité du premier, tandis 

 qu'il amène une différence à peine sensible dans l'acier; il tendrait même à 

 la diminuer. Si ce dernier effet se réalisait dans toutes les conditions de 

 choc pour l'acier, on pourrait en conclure que le choc se comporte dans 

 ces deux circonstances coiume la trempe. Le fait n'est pas douteux pour le 

 bronze au moins; et comme, dans ce cas, l'action de la chrdeur et le choc 

 tendent tous deux dans le même sens, la densité s'accroît considérablement : 

 en effet, après cinq trempes la densité s'est élevée de près du vingtième. 



» On comprend alors, d'une part, coiument un bloc d'acier soumis à 

 l'eiifoncement pour en faire un coin, subit trente et même soixante recuits sans 

 s'altérer, et on peut s'expliquer, d'antre part, comment tous les efforts en- 

 trepris dans notre pays pour fabriquer les tamtams et les cymbales avec 

 le métal des Chinois et des Turcs ont été sans résultat, car une fois le métal 

 coulé on le porte au rouge, on le trempe, puis on le travaille au marteau 

 h froid (i) : toutes opérations qui contractent le métal et en amènent la rup- 

 ture pendant le travail. 



» Pour réussir, il faudrait suivre minuliensement le mode de travail des 

 Orientaux ; or nous le connaissons parfaitement aujonrd hui, grâce à di- 

 vers voyagenrs, et surtout à M. Champion, préparatetir au Conservatoire 

 des Arts et Métiers, qui décrit cette fabrication avec les plus grands détails 

 dans un ouvrage qui va être livré à la ptiblicité dans quelques jours. Cette 

 méthode est très-rationnelle; toute la partie du travail qui a pour btit d'a- 



(i) On lit, il est vrai, dans plusieurs Traités de Chimie, que ce procédé réussit bien. Nos 

 meilleurs fabricants, M. Lecomte et M. Gautrot, m'ont assuré qu'on n'est pas encore par- 

 venu à fabriquer les tamtams et les cymbales avec le métal des Orientau.\. 



C. R., iSfig, 1' Semesire. (T. LXIX, N" S.) 4^ 



